330 



DES PIEHRES E.MPLOYÉhS DANS LES CCNSTiaCTlOAS RURALES 



dérer comme des plus mauvaises, d"aprcs le 

 tableau précédent, sont généralement assez 

 résistantes pour nos constructions rur.iles, 

 car si l'on l'ait des calculs (1) on voit que la 

 résitance maximum à exiger d'une pierre est 

 de 10 kilogr. par centimètre carré, corres- 

 pondant à une charge de rupture de 60 kilogr. 

 (dans le cas de constructions temporaires) ou 

 de 100 kilogr. (dans le cas de construclions 

 permanentes). Dans la i)lupart des applica- 

 tions rurales, les pierres n'ont il résister qu'à 



Re|ir?beiitalion graphique «le la rcsi^tance 

 des pierres à l'écrasement. 



des charges de 1 kil. o à 4 kilogr. au plus 

 par centimètre carré (ce qui représente des 

 matériaux ayant de 9 à 40 kilogr. comme 

 charges de rupture). 



Les pierres tendres et légères, pourvu 

 qu'elles ne soient pas gélives, sont donc 

 recoromandables pour les constructions ru- 

 rales : le transport d'un mètre cube de ces 

 matériaux est moins coûteux que pour les 

 pierres plus denses, et comme leur manu- 

 tention et leur emploi sont plus faciles, la 

 façon d'un mètre cube de maçonnerie est 

 obtenue au prix le plus bas. 



Ce qui précède, s'applique aux parties 

 sèches des constructions; il y a lieu de faire 

 une exception pour les portions exposées à 

 l'humidité (les pierres tendres étant hygro- 

 métriques), comme les fondations, les murs 

 des caves, iessoubassements,leslaiteries,etc., 

 pour lesquelles il convient d'employer des 

 pierres compactes et dures, mais non pour 

 un motif de plus grande résistance à l'écra- 

 sement; de même, pour les travaux hydrau- 



(1) Nous avons donné un exemple de ces calculs 

 dans le Journal d' Agriculture pratique, n" 34, du 

 22 août 1901, page 243. 



liques (piles de [ponts, barrages, installation 

 de vannes et de moteurs hydrauliques, mou- 

 lins), il faudra employer les pierres les plus 

 résistantes qu'on peut se procurer dans le 

 voisinage. 



Enfin, un dernier élément dont on doit 

 tenir compte pour certains ouvrages est la 

 résistance à l'usure, surtout lorsque la pierre 

 est destinée à des pavages, des dallages, des 

 seuils de portes, des foyers ou encadrements 

 de cheminées, etc. Les essais d'usure se font, 

 dans les laboratoires, avec l'appa- 

 reil Dorry, qui consiste en une 

 meule de fonte, tournant dans 1« 

 plan horizontal à raison de33. 3 tours 

 par minute ; la meule est garnie 

 continuellement et uniformément 

 de sable; les échantillons à essayer 

 sont appuyés sur la meule avec une 

 faible pression de 230 grammes par 

 centimètre carré; la vitesse de la 

 meule a été fixée au chiffre arbi- 

 traire de o-i^.ee par minute (3,280 

 mètres à l'heure). — (Il eut été lo- 

 gique et plus simple d'admettre des 

 chiffres ronds et des nombres mul- 

 tiples de 10). 



Le tableau suivant donne quel- 

 ques renseignements relatifs à l'u- 

 sure d'après les essais faits avec 

 l'appareil Dorry au laboratoire de 

 l'Ecole Nationale des Ponts et Chaus- 

 sées: (les nombres expriment, en centimètres, 

 l'épaisseur de la tranche de pierre enlevée 

 pMr le frottement après 4,000 tours de 

 meule, c'est-à-dire un espace parcouru de 

 0,560 mètres en deux heures.) 



Usure (eu 

 centimètres) 



après 

 4.000 tours 

 do 

 Provenance et nature des nlat(^ria^x. meule. 



centimètres 



Quartzite Je Domfront (Orne) O.'il 



— de Voutré (Mayenne) 0.39 



— de la Croixille (Mayenne) 0.44 



Grès de Sainl-Sauvcur-le- Vicomte (Mancbe). 0.35 



Grès dur d'Epernon (Eure-et-Loir) 0.61 



Granité porphyroïde de Clefcy (Vosges).. 0.64 



— de Sacé (.Mayenne) 0.66 



— de l'"lamanville (Manche) 0.69 



— des lies Chausey (Manette) 0.73 



— de Saint-Bi'ieuc (Côtes-du-Nord). . 0.74 

 Grès de l'Yvette, l"^ choi.x, recueilli en 



1888 (Seine et-Oise) 0.80 



Porphyre de Quenast (Belgique) 0.84 



Grès gris roux (le Jeumont (Nord) 0.93 



Porphyre 'de Saidt-Raphael (Var) 1.12 



Grès de l'Yvette, l'^ choix, recueilli en 



1878 (Seine-et-Oise) 1.25 



Diorite granitoïde de Nuillë-sur-Vicoin 



^Mayenne) 1.36 



